316 
SÉANCE DU 5 MARS 18A9. 
cales , est de toutes les espèces de cette nombreuse famille celle 
qui renferme le moins de silice (environ là ou 15 p. 100). Cette 
faible teneur en silice , constatée par un savant dont les travaux 
consciencieux jouissent d’une estime méritée, autoriserait aussi à 
assigner à la sapliirine une place à part dans la classification des 
espèces. J’ai pensé qu’il ne serait pas sans intérêt d’examiner si 
la composition de cette substance se montrerait constante sur 
divers échantillons, et j’en ai fait de nouvelles analyses. 
Les résultats qu’elles m’ont donnés concordent parfaitement 
avec ceux qui sont dus aux recherches de M. Stromeyer. Je 
n’aurais donc qu’à me féliciter de cet accord , et je me dispen- 
serais d’exposer mes analyses, si je ne voyais ici quelque utilité 
à montrer l’application d’une mélhode déjà recommandée par 
M. H. Rose pour décomposer les aluminates, et qui me parait 
également convenir pour l’attaque de certains silicates qui 
résistent à l’action des acides. 
La saphirine , séparée avec soin des matières qui lui sont 
associées, a été pulvérisée dans un mortier d’acier : la poudre 
a été mise en digestion dans l’acide chlorhydrique pour dissoudre 
le fer enlevé au mortier, puis lavée avec soin, chauffée au rouge 
et pesée. 
Cette poudre a été introduite dans un creuset de platine avec 
douze fois son poids de bisulfate de potasse récemment fondu. 
Le creuset a été chauffé progressivement jusqu’au rouge cerise ; 
on a eu soin de remuer la masse fondue avec une lige de pla- 
tine pour favoriser la décomposition du minéral. L’opération a 
duré environ une demi-heure. On a laissé refroidir la matière, 
puis on l’a traitée par une grande quantité d’eau chaude. Le sel 
acide s’est facilement dissous ; la liqueur a laissé déposer lente- 
ment de la silice en petite quantité et à l’état de poudre très 
divisée. 
On a décanté la liqueur acide devenue très claire ; on a re- 
cueilli la silice sur un filtre. Cette silice , après avoir été cal- 
cinée et pesée, étant soumise à l’action d’une lessive de car- 
bonate de soude, s’est dissoute, à quelques milligrammes près. 
On a ajouté un peu de chlorate de potasse à la liqueur acide 
séparée de la silice ; on l’a ensuite saturée par l’ammoniaque. 
Il s’est précipité de l’alumine contenant une quantité notable de 
magnésie et un peu d’oxide ferrique. Cette alumine impure a 
clé recueillie sur un filtre, lavée et mise à part. 
La liqueur, séparée de l’alumine, renfermait la majeure par- 
tie de la magnésie contenue dans le minéral. Cette terre a été 
